MiiiPraloi^ische Notizen. 



301 



ken entnehmen lies, 

 wesshalb auch darin 

 diejenigen Stellen mit 

 unbestimmten Linien 

 bezeichnet sind, wo die 

 Lage der Flächen nicht 

 weiter ermittelt wer- 

 den konnte. Das mit 

 k bezeichnete klino- 

 rhombische Prisma ist ein sehr stark geschobenes und der Combina- 

 tions-Kantenwinkel zwischen diesem und dem mit h bezeichneten^ 

 weniger stark geschobenen ist gleichfalls sehr stumpf, wodurch die 

 Krystalle in der Richtung der Längsaxe sehr ausgedehnt, in der 

 Richtung der Queraxe schmal erscheinen. Die klinorhombischen 

 Hemipyramiden bilden gleichfalls mit den vertiealen Flächen, auf 

 denen sie aufsitzen, sehr stumpfe Winkel. 



Die mit M bezeichnete Fläche wurde als Basisfläche benannt, 

 weil ihr eine deutlicbe Spaltbarkeit entspricht, ein zweiter vollkom- 

 mener Blätterdurchgang ist parallel der Querfläche Tzu beobachten ; 

 die gegenseitige Neigung wurde annähernd mit dem Anlegegoniometer 

 = 129" bestimmt. Nach Bernhardi soll der zweifache Blätter- 

 durchgang den Flächen eines rhombischen Prismas entsprechen, wie 

 man ihn freilich auffassen kann , wenn man von der ungleichen Voll- 

 kommenheit abstrahirt und die übrigen Geslaltsverhältnisse nicht 

 kennt, welche erst die Entscheidung über die Deutung der Spaltungs- 

 fläche geben können. 



Aussen ist der Ficinit fast schwarz und wenig glänzend von 

 Wachsglanz, innen ist er schwärzlich- bis grünlichbraun und perl- 

 mutterartig glänzend, weit stärker als auf den Krystallflächen; fast 

 undurchsichtig und nur an den Kanten oder in dünnen Splittern mit 

 grünlichbrauner Farbe durchscheinend. Strich graulichweiss. Härte 

 = 50 — 55. Spröde. Das specifische Gewicht Hess sich nicht mit 

 Genauigkeit bestimmen, weil Pyrrhotin als Einmengung sichtbar ist 

 und höchstwahrsf'hoinlich auch in Stücken, wo man ihn zufällig nicht 

 sieht, als anwesend vorausgesetzt werden kann. Drei Proben ergaben 

 das specifische Gewicht = 3-40 — 3-53, doch dürfte es jedenfalls noch 

 niedriger sein. Im Glasrohre erhitzt, gibt das Mineral Wasser, ohne 

 sich wesentlich zu verändern. Vor dem Löthrohre ist es nicht schwie- 



